[normattiva_dump]

Punto di rammollimento: 90-100 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 8) Rosadinha. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della micropholis. È una gomma morbida simile al chicle ma di minor pregio. Odore caratteristico, insapore. Arbusti che crescono nella foresta amazzonica. Descrizione chimica: la rosadinha è costituita da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 15-30%, quella resinosa (fluavile, albana) il 60-70%. Contiene acqua 2-6%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans.). Ceneri: 1-4.5% determinate a 550 °C. Densità: 0.91-0.97. Punto di rammollimento: 80-90 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 9) Jelutong. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della dyera costulata hook, dyera lowii hook (da piantagione). Materiale non elastico ma plastico e di qualità molto costante e raffinata poiché proviene da piantagioni. Descrizione chimica: il jelutong è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 18-25%, quella resinosa (fluavile, albana) il 75-80%, contiene acqua 0.1-1%, impurezze (perdita al lavaggio) 0.5-1%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.95-0.98. Ceneri: 0.5-1.2 % determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 100-105 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, ulteriormente purificato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 10) Sorva, Sorvinha, Leche Caspi. Descrizione: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice della couma macrocarpa, couma utilis: prendono il nome in base alla zona di provenienza (Sud America). Sono gomme piuttosto rigide (a differenza del chicle e del jelutong), inodori e insapori. Descrizione chimica: prodotti costituiti da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta l'8-15%, quella resinosa (fluavile, albana) l'82-92%. Contengono acqua 1-3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.96-100. Ceneri: 0.2-2% determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 100-130 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e disidratati, vengono ad essere insolubili in acqua, con una umidità residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 11) Leche de Vaca. Descrizione: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice della brosimum utile (H.B.K.) Pittier (moracee). Sono gomme rigide (simili a Sorva, Sorvinha, Leche Caspi), inodori e insapori. Descrizione chimica: prodotti costituiti da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta l'8-12%, quella resinosa (fluavile, albana) l'85-95%. Contengono acqua 1-3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.96-100. Ceneri: 0.2-2% determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 110-120 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e disidratati, vengono ad essere insolubili in acqua, con una umidità residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 12) Tunu. Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice dalla castilla fallex cook. Materiale plastico abbastanza morbido con odore e leggero sapore caratteristico. Descrizione chimica: il tunu è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 25-30%, quella resinosa (fluavile, albana) il 70-75%. Contiene acqua 2-5%, impurezze (perdita al lavaggio) 1-4%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.91-0.97. Ceneri: 0.2-0.8% determinate a 550 °C. Punto di rammollimento: 85-95 °C Ring and Ball. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 13) Chilte. Descrizione: gomma ottenuta dal latice della cnidosculus elasticus, cnidosculus tepiquensis arbusti che crescono nel Centro America. Ha un odore caratteristico molto marcato. Descrizione chimica: il chilte è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 15-20%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. Contiene, inoltre, piccole percentuali di sostanze azotate, acqua 15-30% impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%. La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densità: 0.91-0.97. Ceneri: circa 5% determinate a 550 °C. Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 14) Caoutchouc naturale. Descrizione: gomma elastica da piantagione ottenuta dalla coagulazione del latice della hevea brasiliensis. Il latice viene raccolto con cura, filtrato, trattato, e coagulato in ambiente controllato. Il prodotto coagulato viene laminato, essicato con aria calda fino ad essicamento perfetto. I fogli di gomma così ottenuti vengono poi classificati a secondo del grado di purezza. Gomma elastica, perde a 0 °C l'elasticità che riacquista se riportata a temperatura ambiente.